## EFEKTIVITAS BAHAN BIOBRIKET BUAH NYAMPLUNG SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF TERHADAP LAJU PEMBAKARAN DAN NILAI KALOR

## A’an Hardiyansah Putra Wijaya
1) , Sukainil Ahzan 1) , Dwi Pangga 1)
1) Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Coressponding author: A’an Hardiyansah Putra Wijaya E-mail: aanhardiyansah131@gmail.com
Diterima 21 Maret 2023, Direvisi 10 Mei 2023, Disetujui 10 Mei 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitaf  bahan  biobriket  buah  nyamplung  terhadap  laju pembakaran dan nilai kalor. Proses pembuatan biobriket menggunakan alat tekan manual yang dibuat dengan besi plat, bahan yang digunakan ialah buah nyamplung dan tepung tapioka. Densitas biobriket dihasilkan  berkisaran  0,96  g/cm3 –  1,8  g/cm3,  densitas  terendah  didapat  pada  biobriket  dengan perbandingan arang kulit buah nyamplung 90% dan perekat tepung tapioka 10%. Sedangkan densitas tertinggi  didapat  pada  biobriket  dengan  perbandingan  50%  arang  isi  dan  50%  arang  kulit  buah nyamplung.  Kadar  air  yang  paling  tinggi  terdapat  pada  biobriket  dengan  campuran  arang  kulit  buah nyamplung  85%  dan  perekat 15%.  Sedangkan  kadar  air  yang  paling  rendah  terdapat  pada  biobriket dengan campuran 50% arang isi dan 50% arang kulit buah nyamplung. Kadar air yang didapat pada penelitian ini berkisaran 4,16% - 7,14%. Laju pembakaran yang tertinggi terdapat pada biobriket dengan campuran 50% arang isi dan 50% arang kulit buah nyamplung. Hasil laju pembakaran berkisaran 1,66 g/menit – 8,28 g/menit. Nilai kalor yang tertinggi terdapat pada biobriket dengan campuran 50% arang isi dan 50% arang kulit buah nyampung. Sedangkan nilai kalor yang  terendah terdapat pada biobriket dengan  campuran  90%  arang  kulit  buah  nyamplung  dan  10%  perekat.  Nilai  kalor  yang  dihasilkan berkisaran 2309,88 kalori – 14253,96 kalori. Dari hasil penelitian dapat dilihat bawha laju pembakaran dan nilai kalor yang tertinggi terapat pada biobriket campuran 50% arang isi dan 50% arang kulit buah nyamplung.
Kata kunci: biobriket; buah nyamplung; laju pembakaran; nilai kalor

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  nyamplung  fruit  biobriquette  on  burning  rate  and calorific  value.  The  process  of  making  biobriquettes  uses  a  manual  press  made  of  plate  iron,  the materials used are nyamplung fruit and tapioca flour. The density of the resulting biobriquettes ranged from  0,96  g/cm3 –  1,8  g/cm3,  the  lowest  density  was  found  in  biobriquettes  with  a  ratio  of  90% nyamplung fruit skin charcoal and 10% tapioca flour adhesive. While the highest density was found in biobriquettes with a ratio of 50% filled charcoal and 50% nyamplung fruit shell charcoal. The highest water content was found in biobriquettes with a mixture of 85% nyamplung fruit skin charcoal and 15% adhesive. While the lowest water content was found in biobriquettes with a mixture of 50% filled charcoal and 50% nyamplung fruit shell charcoal. The water content obtained in this study ranged from 4.16% - 7.14%. The highest burning rate was found in biobriquettes with a mixture of 50% filled charcoal and 50%  nyamplung  fruit  skin  charcoal.  The  resulting  combustion  rate  ranges  from  1.66  g/minute – 8.28 g/minute. The highest calorific value was found in biobriquettes with a mixture of 50% filled charcoal and 50% nyampang fruit skin charcoal. Meanwhile, the lowest calorific value was found in biobriquettes with a mixture of 90% nyamplung fruit peel charcoal and 10% adhesive. The resulting caloric value ranges from 2309.88 calories to 14253.96 calories. From the results of the study it can be seen that the highest burning  rate  and  calorific  value  were  found  in  biobriquettes  mixed  with  50%  filled  charcoal  and  50% nyamplung fruit shell charcoal.
Keyword: biobriquettes; nyamplung fruit; burning rate; calorific value

## PENDAHULUAN
Menipisnya  cadangan  bahan  bakar  fosil dan  meningkatnya  populasi  manusia  sangat kontras dengan kebutuhan energi bagi
kelangsungan manusia beserta aktivitas ekonomi  dan  sosial  (Sinuhaji,  2019).  Seiring pertumbuhan  penduduk  dan  pertumbuhan industri,  penggunaan  bahan  bakar  minyak
dapat  menyebabkan  menipisnya  cadangan minyak dunia (Hazra & Sari, 2011). Oleh karena itu  kita  harus  membuat  bahan  bakar  lain sebagai  energi  alternatif  salah  satunya  ialah briket.
Briket  adalah  bahan  bakar  tanpa  asap yang merupakan suatu jenis bahan bakar padat yang  kandungan  zat  terbangnya  dibuat  cukup rendah  sehingga  asap  yang  ditimbulkan  pada pemanfaatnya tidak akan mengganggu kesehatan dari pemakai briket itu sendiri. Selain ramah lingkungan, briket juga memiliki ketahanan menyala yang cukup lama (Suryani
&  Dahlan,  2012).  Berbagai  macam  buah  atau tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan briket, seperti sekam padi (Aljarwi et al., 2020), tongkol  jagung  (Pangga  et  al.,  2021),  kulit kacang  tanah  (Stiawan  et  al.,  2022)  dan  kulit durian (Jannah et al., 2022). Salah satu sumber biomassa yang cukup menraik untuk digunakan sebagai bahan briket ialah buah nyamplung.
Biji  nyamplung  banyak  ditemukan  di pesisir pantai pulau lombok dan sumbawa Nusa Tenggara  Barat  (NTB).  Jumlah  yang  cukup besar  diperkirakan  sejumlah  1.273  pohon dengan pertumbuhan  kurang lebih 300 buah/pohon.  Selain  di  pesisir  pantai  buah nyamplung  juga  mudah  ditemui  pada  daerah pedesaan  yang  masih  banyak  perkebunan (DISLHK,  2017).  Buah  nyamplung  jarang dimanfatkan  oleh  masyarakat  sekitar  dan hanya dibiarkan begitu saja sehingga menyebabkan  terjadinya  penumpukan  atau hanya  menjadi  sampah.  Tanaman  nyamplung merupakan  salah  satu  jenis  tanaman  yang  biji buahnya  berpotensi  sebagai  bahan  baku biodiesel (Sarwono, Erza, & Widarti, 2018).
Berdasarkan latar belakang, peneliti bermaksud  melakukan  penelitian  pada  briket buah  nyamplung.  Tujuan  dari  penelitian  briket buah  nyamplung  ini  ialah  untuk  mengetahui efektivitas  buah  nyamplung  terhadap  laju pembakaran dan nilai kalor.
Bahan  bakar  adalah  suatu  materi/bahan apapun  yang  bisa  diubah  menjadi  energi. Biasanya  bahan  bakar  mengandung  energi panas/kalor  yang  dapat  dilepaskan  dan dimanipulasi.  Banyak  manusia  menggunakan bahan  bakar  melalui  proses  pembakaran dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas  setelah  direaksikan  dengan  oksigen (Surabaya,  2016).  Proses  terjadinya  api (pembakaran)      dikenal      dengan      nama  segi tiga    api,    yaitu    unsur    bahan    bakar,  unsur udara (oksigen) dan energi panas. Bila   ketiga unsur   ini   bertemu   dan mencapai konsentrasi yang  tepat,  maka  akan  terjadi  proses pembakaran (Sarifuddin et al., 2017).
Secara hukum fisika, energi adalah suatu hal  yang  tidak  dapat  ‘diciptakan’  atau
‘dimusnahkan’,  keberadaannya  hanya  bisa diubah  atau  dikonversi  menjadi  bentuk  lain. Energi  dibagi  menjadi  dua,  yakni  energi terbarukan dan  energi  tidak  terbarukan (Ruswanti, 2021) .
a)  Energi Terbarukan Energi  terbarukan  adalah  energi  yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang  tak  terbatas  dan  tidak  pernah habis.  Sejumlah  contoh  dari  energi terbarukan  ialah  sinar  matahari  dan angin (Pramesti, 2021).
b)  Energi Tidak Terbarukan Energi  tidak  terbarukan  ialah  energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang  melalui  proses  pembentukan selama  ratusan  tahun  dan  apabila energi  ini  habis,  maka  memerlukan waktu  yang  lama  untuk  menggantikan energi tersebut (Zenius, 2022).
Saat  ini  dibutuhkan  energi  alternatif sebagai  pengganti  bahan  bakar.  Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Hal ini senada dengan pengertian energi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi, misalnya tenaga  air,  panas  bumi,  nuklir,  surya,  angin, gelombang, gas alam, gambut,  batu bara, gas alam biomassa, dan biodiesel, (Restu, 2021). Berbagai  macam  limbah  biomassa  dan biodiesel  yang  biasa  kita  temui  di  lingkungan sekitar kita seperti sekam padi, tongkol jagung, kulit kacang tanah dan sebagainya (Martynis et al., 2012).
a)  Biomassa  adalah  bahan  organik  yang dihasilkan  melalui  proses  fotosintesis yang  baik  berupa  produk  maupun buangan.  Selain  digunakan  untuk tujuan  primer  yaitu,  sebagai  serat, bahan  pangan,  minyak  nabati,  bahan bangunan,  pakan  ternak  dan  lainnya, biomassa  juga  digunakan  sebagai bahan  bakar.  Bahan  baku  biomassa berasal dari bahan yang niai ekonomisnya  rendah  dan  biasanya limbah setelah diambil produk primernya (Sarwono et al., 2018).
b)  Biodiesel atau Fatty Acid  Methyl Ester (FAME)  merupakan  bahan  bakar alternatif  pengganti  minyak  fosil  atau bioenergi  yang  dibuat  dari  minyak nabati  maupun  hewani.  Minyak  nabati sebagai sumber utama biodiesel dapat didapatkan  dari  berbagai  macam  jenis tumbuh-tumbuhan  yang  tergantung pada  sumber  daya  utama  dari  suatu tempat  atau  negara.  Salah  satu  buah
yang  memiliki  kandungan  biodiesel adalah buah nyamplung (Agustin et al., 2021).
Briket  adalah  bahan  bakar  tanpa  asap yang merupakan suatu jenis bahan bakar padat yang  kandungan  zat  terbangnya  dibuat  cukup rendah  sehingga  asap  yang  ditimbulkan  pada pemanfaatnya tidak akan mengganggu kesehatan dari pemakai briket itu sendiri. Selain ramah lingkungan, briket juga memiliki ketahanan menyala yang cukup lama (Suryani & Dahlan, 2012).

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  eksperimental  yang  dilaksanakan  di laboratorium  fisika  Undikma.  Penelitian  ini menggunakan  bahan  buah  nyamplung  yang dilakukan  dengan  beberapa  tahap.  TAHAP  I  : Preparasi bahan (pengambilan dan pengeringan  buah  nyamplung),  TAHAP  II  : Peoses Karbonisasi/Pengarangan buah nyamplung,  TAHAP  III  :  Pembuatan  briket berbahan  dasar  buah  nyamplung  yang  akan dibuat berbentuk kotak dengan ukuran 3 cm x 3 cm x 3 cm, TAHAP IV : Pengujian pada Briket berupa uji laju pembakaran dan nilai kalor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Pembuatan biobriket buah nyamplung pada perlakuan  pertama,  yaitu  menggunakan
100% isi buah nyamplung tanpa campuran perekat.
2.  Pembuatan biobriket buah nyamplung pada perlakuan  kedua,  yaitu  menggunakan campuran  isi  buah  nyamplung  dan  arang kulit  buah  nyamplung  dengan  persentase perbandingan 50% : 50%.
3.  Pembuatan biobriket buah nyamplung pada perlakuan  ketiga,  yaitu  menggunakan campuran arang kulit buah nyamplung dan perekat tepung tapioka. Dengan perbandingan persentase 80% : 20%.
4.  Pembuatan biobriket buah nyamplung pada perlakuan  keempat,  yaitu  menggunakan campuran arang kulit buah nyamplung dan perekat tepung tapioka. Dengan perbandingan persentase 85% : 15%.
5.  Pembuatan biobriket buah nyamplung pada perlakuan  kelima,  yaitu  menggunakan campuran arang kulit buah nyamplung dan perekat tepung tapioka. Dengan perbandingan persentase 90% : 10%.
Adapun  beberapa  hasil  pengujian  biobriket buah nyamplung sebagai berikut:

## Analisis Densitas
Densitas  (ρ)  adalah  ukuran  kerapatan  atau kepadatan  suatau  biobriket  tersebut  dan dinyatakan dalam massa persatuan volume.
Tabel 1. Data Densitas Biobriket Biobriket Persentase Perekat Massa Biobriket (m) Volume Biobriket (cm 3 ) Densitas (g/cm 3 ) Arang Isi Buah Nyamplung 0% 130 81 1,60 Arang Isi dan Arang Kulit Buah Nyamplung 0% 146 81 1,80 Arang Kulit Buah Nyamplung 10% 78 81 1,08 15% 86 81 1,06 20% 88 81 0,96
Gambar 1. Gambar Data Densitas Biobriket .
1,8 1,6 1,08 1,06 0,96 0 0,5 1 1,5 2 Buah Nyamplung 0% 20%
15% 10% De n sitas (gr /cm 3 ) Persentase Bahan Perekat
Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa persentase jenis bahan dan perekat dapat mempengaruhi densitas biobriket. Densitas biobriket dihasilkan berkisaran  0,96  g/cm3 –  1,8  g/cm3,  densitas terendah  didapat  pada  biobriket  dengan perbandingan arang kulit buah nyamplung 90% dan  perekat  tepung  tapioka  10%.  Sedangkan densitas  tertinggi  didapat  pada  biobriket  buah nyamplung  dengan  perbandingan  50%  arang isi  buah  nyamplung  dan  50%  arang kulit  buah nyamplung. Hal ini disebabkan karena partikel- partikel yang terdapat pada isi buah nyamplung
masuk  ke  celah-celah  serat  arang  kulit  buah nyamplung.

## Analisis Kadar Air
Kadar  air  adalah  persentase  kandungan air  pada  suatu  bahan  yang  dapat  dinyatakan berdasarkan  berat  basah  (wet  basis)  atau berdasarkan berat kering (dry basis). Kadar air berat  basah  mempunyai  batas  maksimum teoritis  sebesar  100  persen,  sedangkan  kadar air  berdasarkan  berat  kering  dapat  lebih  dari 100 persen (Masiyati et al., 2019).
Gambar 2. Data Kadar Air Biobriket
Tabel 2. Data Kadar Air Biobriket
Biobriket Persentase Perekat Massa Briket (gram) ∆m Kadar Air (%) Sebelum dijemur (m) Sesudah dijemur (m’) Arang Isi Buah Nyamplung 0% 45 42 3 6,67 Arang Isi dan Arang Kulit Buah Nyamplung 0% 48 46 2 4,16 Arang Kulit Buah Nyamplung 10% 25 23,5 1,5 6 15% 28 26 2 7,14 20% 28,5 26,5 2 7,01
Berdasarkan gambar 2 dan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa kadar air yang paling tinggi terdapat  pada  biobriket  dengan  campuran arang  kulit  buah  nyamplung  85%  dan  bahan perekat 15%. Sedangkan kadar air yang paling rendah  terdapat  pada  biobriket  dengan campuran 50% arang isi buah nyamplung  dan 50%  arang  kulit  buah  nyamplung.  Kadar  air yang  didapat  pada  penelitian  ini  berkisaran 4,16% - 7,14%. Hasil dari penelitian ini melebihi dari  standar  SNI  kadar  air.  Menurut  (Feringo, 2019) Syarat menurut SNI 2886:2015, kadar air maksimal 4,00%. Kadar air sangat berpengaruh terhadap  proses  pembakaran,  pada  biobriket yang  kadar  airnya  paling  tinggi  sangat  sulit ketika  dinyalakan,  sedangkan  pada  biobriket
yang kadar airnya paling rendah sangat mudah ketika dinyalakan.

## Analisis Laju Pembakaran
Laju pembakaran adalah proses pengujian dengan cara membakar briket untuk mengetahui  lama  nyala  suatu  bahan  bakar, kemudian  menimbang  massa  briket  yang terbakar. Persamaan laju pembakaran :
v = ∆𝑚 𝑡
Keterangan: v = Laju pembakaran (Kg/s); ∆m =
massa (kg); t = waktu (s)
4,16 6,67 6 7,14 7,01 0 2 4 6 8 Buah Nyamplung 0% 20%
15% 10% K ad ar Air (% ) Persentase Bahan Perekat …(1)
Tabel 3. Data Laju Pembakaran Biobriket
Biobriket Persentase Perekat Massa Briket (gram) ∆m (g) Waktu (menit) Laju Pembakaran (gr/menit) Sebelum dibakar (m) Sesudah dibakar (m’) Arang Isi Buah Nyamplung 0% 130 80 50 7 7,14 Arang Isi dan Arang Kulit Buah Nyamplung 0% 146 88 58 7 8,28 Arang Kulit Buah Nyamplung 10% 78 63 15 9 1,66 15% 86 64 22 10 2,2 20% 88 60 28 9 3,11
Gambar 4.4. Data Laju Pembakaran Biobriket.
Berdasarkan  tabel  4.3  dan  gambar  4.4  di atas dapat dilihat bahwa laju pembakaran yang paling  tinggi  terdapat  pada  biobriket  buah nyamplung  dengan  campuran  50%  arang  isi dan 50% arang kulit buah nyamplung. Hasil laju pembakaran  berkisaran  1,66  g/menit –  8,28 g/menit. Tingginya hasil laju pembakaran pada biobriket dengan campuran 50% arang isi dan 50%  arang  kulit  buah  nyamplung  disebabkan rendahnya  kadar  air  dan  rapatnya  biobriket. Sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yang mengatakan  Semakin  rapat  suatu  biobriket maka  oksigen  akan  sulit    masuk    sehingga
pembakaran  akan  berjalan    lambat    karena kelajuannya  kecil (Irbah et al., 2022).

## Analisis Nilai Kalor
Nilai  kalor  adalah  jumlah  energi  yang dilepaskan  atau  ditimbulkan  oleh  suatu  bahan bakar melalui reaksi pembakaran sempurna per satuan  massa  atau  volume  bahan  bakar tersebut.  Persamaan  nilai  kalor  (Jamilatun, 2012a).

## Q  =  m x c x ∆T
Keterangan  :    Q  =  Nilai  Kalor  (Joule);  m    = Massa  (Kg);  c      =  Kalor  Jenis  (J/KgK); ∆T  =
Perubahan Suhu (K) Tabel 4. Data Nilai Kalor Biobriket Biobriket Persentase Perekat Suhu (C 0 ) ∆T Waktu (menit) Nilai Kalor (Kalori) Nilai Kalor (Joule) T0 T’ Arang Isi Buah Nyamplung 0% 28 99 71 7 14.253,96 59.640,00 Arang Isi dan Arang Kulit Buah Nyamplung 0% 28 99 71 7 14.253,96 59.640,00 Arang Kulit Buah Nyamplung 10% 28 47 13 9 2.609,88 10.920,00 15% 28 46 18 10 3.613,68 15.120,00 20% 28 41 19 9 3.814,44 15.960,00
8,28
7,14 3,11 2,2 1,66 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buah Nyamplung 0% 20%
15% 10% Laj u Pem bakar an (gr/ m eni t) Persentase Bahan Perekat …(2)
Gambar 4. Data Nilai Kalor Biobriket .
Berdasarkan tabel 4 dan gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai kalor yang paling tinggi terdapat  pada  biobriket  buah  nyamplung dengan  campuran  50%  arang  isi  buah nyamplung  dan  50%  arang  kulit  buah nyampung.  Sedangkan  nilai  kalor  yang  paling rendah terdapat pada biobriket buah nyamplung  dengan  campuran  90%    buah nyamplung dan 10% bahan perekat. Nilai kalor yang  dihasilkan  berkisaran  2309,88  kalori – 14253,96 kalori. Menurut (Muh, 2022) kadar air yang terkandung pada sampel yang menggunakan  perekat  20%,  15%  dan  10% cukup  tinggi  yang  mengakibatkan  panas  yang digunakan  untuk  membakar  briket  digunakan dulu  untuk  menguapkan  air  yang  terkandung, sehinngga  menyebabkan  nilai  kalor  turun. Perekat  akan  meningkatkan  kadar  air  dalam briket,  jika  semakin  sedikit  perekat  maka semakin rendah kadar air.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa. Laju pembakaran yang paling tinggi dihasilkan oleh biobriket campuran 50% isi dan 50% arang buah  nyamplung,  dengan  laju  pembakaran sebesar 8,28 g/menit. Sedangkan laju pembakaran terendah dihasilkan oleh biobriket campuran  90%  arang  buah  nyamplung  dan 10% bahan perekat tepung tapioka, dengan laju pembakaran  sebesar  1,66  g/menit.  Nilai  kalor tertinggi  dihasilkan  oleh  biobriket  dengan campuran  50%  isi  dan  50%  arang  buah nyamplung  dan  0%  bahan  perekat.  Nilai  kalor yang  dihasilkan  sebesar  14253,96  kalori. Sedangkan nilai kalor terendah dihasilkan oleh biobriket  dengan  campuran  90%  arang  buah nyamplung  dan  10%  bahan  perekat  tepung tapioka.  Nilai  kalor  yang  dihasilkan  sebesar 2309,88 kalori.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustin, N. C., Prasdiantika, R., & Kusumawardani,  Y.  (2021). Biodiesel Energi  Baru  Terbarukan [Preprint]. Thesis Commons.
Aljarwi, M. A., Pangga, D., & Ahzan, S. (2020).
Uji  Laju  Pembakaran  Dan  Nilai  Kalor Briket  Wafer  Sekam  Padi  Dengan Variasi  Tekanan. ORBITA:  Jurnal
Kajian, Inovasi Dan Aplikasi Pendidikan Fisika , 6 (2), Article 2. DISLHK. (2017). Data Kawasan Hutan Provinsi NTB – DISLHK NTB . Feringo,  T.  (2019). Analisis  Kadar  Air,  Kadar Abu,  Kadar  Abu  Tak  Larut  Asam  dan Kadar Lemak pada Makanan Ringan di Balai  Riset  dan  Standarisasi  Industri Medan [Thesis,  Universitas  Sumatera Utara].
Hazra,  F.,  &  Sari,  N.  (2011). Biomassa tempurung buah
nyamplung (Callophyllum  spp)  untuk  pembuatan briket  arang  sebagai  bahan  bakar alternatif .
Irbah, Y. N., Nufus, T. H., & Hidayati, N. (2022).
Analisis Nilai Kalori dan Laju Pembakaran Briket Campuran Cangkang Nyamplung dan Tempurung Kelapa. Prosiding  Seminar  Nasional Teknik Mesin , 1 , Article 1.
Jannah, B. L., Pangga, D., & Ahzan, S. (2022). Pengaruh Jenis dan Persentase Bahan Perekat Biobriket Berbahan Dasar Kulit Durian  terhadap  Nilai  Kalor  dan  Laju
Pembakaran. Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika , 10 (1), 16 –23.
Martynis,  M.,  Sundari,  E.,  &  Sari,  E.  (2012). Pembuatan  Biobriket  dari  Limbah Cangkang Kakao. Jurnal Litbang Industri , 2 (1), Article 1. Muh,  P.  (2022). Analisis  Nilai  Kalor  dan  Laju Pembakaran  Pada  Briket  Sampah Organik [Skripsi, ITN Malang].
14253,96 14253,96
3814,44 3613,68 2609,88 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Buah Nyamplung 0% 20% 15% 10% Ni lai K al or (K al ori) Persentase Bahan Perekat
Pangga, D., Ahzan, S., Habibi, H., Wijaya, A. H. P., & Utami, L. S. (2021). Analisis Nilai Kalor  Dan  Laju  Pembakaran  Briket
Tongkol  Jagung  Sebagai  Sumber Energi  Alternatif. ORBITA:  Jurnal Kajian, Inovasi Dan Aplikasi Pendidikan Fisika , 7 (2), 382. Pramesti,  F.  A.  (2021,  March  9). Energi Terbarukan  dan  Tidak  Terbarukan Beserta Contohnya . suara.com. Restu. (2021, December 10). Pengertian Energi
Alternatif
Beserta Sumber dan Manfaatnya. Gramedia Literasi . Ruswanti. (2021, October 7). Pengertian Energi dan Penjelasan Singkat Macam- Macam Energi —Harian Haluan .
Pengertian  Energi  dan  Penjelasan Singkat Macam-Macam Energi - Harian Haluan. Sarifuddin,  Handoko,  W.,  &  Yuliati,  W.  (2017). Kurang Optimalnya Pembakaran Pada Auxiliary  Boiler  yang  Menghambat Proses  Bongkar  Muatan  Di  MT. Enduro. Dinamika  Bahari , 8 (1),  Article 1. Sarwono, E., Erzha, N., & Widarti, B. N. (2018).
Pengolahan Biodiesel
dari Biji
Nyamplung (Calophyllum Inophyllum L)
Menggunakan  Katalis  Koh. Prosiding Seminar  Nasional  Teknologi,  Inovasi Dan  Aplikasi  Di  Lingkungan  Tropis , 1 (1), Article 1. Sinuhaji,  T.  (2019). Bahan  Bakar  Bio-Limbah Batang  Tebu  Alternatif  Solusi  Untuk Mengatasi  Menipisnya  Bahan  Bakar Minyak . Stiawan,  R.,  Ahzan,  S.,  &  Pangga,  D.  (2022). Pengaruh  Variasi  Bahan  Perekat Biobriket Berbahan Dasar Kulit Kacang Tanah  Terhadap  Nilai  Kalor  Dan  Laju Pembakaran. Jurnal Ilmiah IKIP
Mataram , 9 (1), 20 –26.
Surabaya.  (2016,  February  1).  Jenis-Jenis Bahan Bakar. Proxsis Surabaya . Suryani, I., & Dahlan, M. H. (2012). Pembuatan Briket  Arang  Dari  Campuran  Buah Bintaro Dan
Tempurung Kelapa
Menggunakan  Perekat  Amilum —PDF Download Gratis . Zenius.  (2022,  July  6). Sumber  Energi  Tak Terbarukan  dan  Terbarukan –  Materi Fisika Kelas 12 .